Hva slags mørtel skal jeg bruke?
M&oslash;rtel for murer
Monteringsm&oslash;rtel og fugem&oslash;rtel for muring av m&oslash;rtelmur skal tilfredsstille fasthetsklasse B-35, kloridklasse CI 1,0, og bestandighetsklasse M-60.&nbsp;Fugingen b&oslash;r utf&oslash;res med samme slags m&oslash;rtel samtidig med muringen.
Ved montering av forblendingsmur p&aring; opplag brukes se- mentm&oslash;rtel som bakst&oslash;tte i form av baner eller punkter. For &aring; f&aring; m&oslash;rtelen til &aring; feste p&aring; veggen (&rdquo;f&aring; heng&rdquo;) og f&aring; den mer lettbearbeidet brukes tilsetningsmidler (plastifiseringsmidler). M&oslash;rtelen skal v&aelig;re tregtflytende med en konsistens som gj&oslash;r at den fester og blir hengende.
M&oslash;rtel for drenerende&nbsp;bakmuring/-bakst&oslash;ping:
Sementbundet lettklinker for drenerende bakst&oslash;ping tilberedes med lettklinkerkuler med kornst&oslash;rrelse 4-8 mm. Til en kubikk- meter lettklinker brukes 170 kg sement (volumdeler 1:10). Sementen blandes med vann til en sm&oslash;raktig konsistens og deretter blandes den godt med klinkerkulene. Denne blan- dingen gir, ved rett utf&oslash;relse, en trykkfasthet p&aring; ca 0,6 MPa.
Som alternativ til sementbundet lettklinker kan man bruke sementm&oslash;rtel i blandingsforhold 1:4 med tilslag 4-8 mm.
Slemming:
Sementslemme best&aring;r av sement og vann i volumforhold 1:1 og brukes til &aring; forbedre vedheften mellom m&oslash;rtelen og steinen.Bruk samme sementtype som i settem&oslash;rtelen. Konsistensen skal v&aelig;re halvflytende og slemmen skal brukes senest 2 timer etter blanding.Alle plateprodukter (skifer og massivsteiner med saget overflate) b&oslash;r slemmes f&oslash;r montering.Der det forventes store belastninger (biltrafikk) anbefales &aring; bruke et heftforbedrende lim til slemming.Det er viktig at alle steinmaterialer rengj&oslash;res godt f&oslash;r slemming